48 THÉORIE DES ACIERS AU NICKEL. 



exactement la loi de l'équilibre en fonction de la 

 température, qui n'a pas encore été établie, peut 

 intervenir pour modifier le phénomène; mais ce que 

 la théorie permet de fixer avec sûreté, c'est la dis- 

 tance entre les deux courbes prolongées qui repré- 

 sentent les dilatations en dehors de la région de trans- 

 formation Ces deux courbes seront très voisines dans 

 les alliages riches en nickel, et atteindront le maximum 

 de leur écarlement dans les alliages les plus riches en 

 fer, susceptibles d'être refroidis assez pour effectuer 

 toute leur transformation réversible sans arriver dans la 

 région des transformations irréversibles. Elle sera exa- 

 gérée dans les aciers au nickel fortement carbures, à 

 la condition que les températures réalisables permettent 

 d'atteindre la complète transformation. 



L'intensité de l'anomalie en chaque point, c'est-à- 

 dire la différence entre la dilatabilité constatée et celle 

 qui devrait se produire si elle n'était pas modifiée par 

 la transformation, est évidemment d'autant plus mar- 

 quée que l'anomalie s'achève dans un intervalle de 

 température plus restreint. 



Or, ainsi que l'a indiqué M. Osmond, la transforma- 

 tion étudiée par le développement de chaleur au re- 

 froidissement, ou par l'augmentation graduelle du 

 magnétisme, est assez brusque au voisinage de la 

 température maxima de la transformation, c'est-à-dire 

 pour les alliages correspondant au maximum de la 

 courbe DE (fig. 1), et va en s'étalant de part et d'au- 

 tre de ce maximum. Donc, bien que l'alliage corres- 

 pondant au maximum ne contienne qu'un tiers de fer 

 environ, il devra posséder, sur un intervalle de tempé- 

 rature restreint, voisin de 550°, une dilatabilité ren- 



